192 



H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM. 



et (3, de la durée de cette caléfaction, et de la nature du refroidissement. 

 Les cas suivants se laissent considérer. 



Cas I. 



On chauffe jusqu'à ce que V équilibre soit atteint à une température 

 supérieure a celle du point F. On refroidit lentement. 



A. Commençons par la modification a pure. Nous la portons après 

 fusion à la température a. La caléf action dure assez longtemps pour 

 que l'équilibre soit atteint. Par conséquent, la métamorphose <% — *- /3 

 s'opérera, jusqu'à ce que nous soyons parvenu de a en h sur la 

 courbe FG. 



Le refroidissement est lent. L'équilibre se déplace donc à mesure 

 que la température s'abaisse, et si cela se fait assez lentement, la com- 

 position du mélange liquide a- — (o parcourt successivement tous les 

 points de GF. En effet, si la composition restait invariable, on parvien- 

 drait, en descendant dans le sens vertical, dans le domaine de la méta- 

 morphose » -«— /3, et Ton atteindrait donc au bout d'un certain temps 

 le nouveau point de GF. Mais aussitôt que Ton est arrivé au point F, 

 le refroidissement ultérieur conduit dans des domaines où ne s'accom- 

 plit aucune transformation, et Ton parcourt donc la verticale FH } 

 c'est-à-dire que le mélange conserve le rapport #//3, correspondant au 

 point F, et la solidification a donc lieu au point H. C'est à présent la 

 modification ot, qui se dépose à l'état solide. Ceci augmente la teneur 

 en jS du liquide, le point de congélation s'abaisse jusqu'en G, où les 

 dernières portions liquides se solidifient en une masse de a -\- (3, dans 

 le rapport exprimé par la position de ce point. 



B. Commençons par la modification (3 et chauffons-la jusqu'à une 

 température c, également supérieure à F. Au bout d'un temps suffisant, 

 il s'accomplirait dans le liquide une métamorphose oc (3, jusqu'à ce 

 que le point d fût atteint. Si maintenant on refroidit assez lentement, 

 la courbe <IF est parcourue jusqu'en F, et plus tard la verticale FIL 

 La solidification recommence en H, mais tandis que nous sommes par- 

 lis de La modification (3, c'est à présent la modification se qui se dépose. 



